Preparasi dan Karakterisasi Kalsium Ferit dari Keramik Biogelas Menggunakan Simulated Body Fluid (SBF) Ringer untuk Aplikasi Identifikasi Sel Kanker (Bambang Sunendar)
Akreditasi LIPI Nomor : 536/D/2007 Tanggal 26 Juni 2007
PREPARASI DAN KARAKTERISASI KALSIUM FERIT DARI KERAMIK BIOGELAS MENGGUNAKAN SIMULATED BODY FLUID (SBF) RINGER
UNTUK APLIKASI IDENTIFIKASI SEL KANKER

## Bambang Sunendar dan Irwan Taufik Hermawan
Program Studi Teknik Fisika - ITB Jl. Ganesa 10, Bandung 40132 e-mail : purwa@tf.itb.ac.id

## ABSTRAK
PREPARASI DAN KARAKTERISASI KALSIUM FERIT DARI KERAMIK BIOGELAS MENGGUNAKAN SIMULATED BODYFLUID (SBF) RINGER UNTUKAPLIKASI IDENTIFIKASI SEL KANKER. Adanya kebutuhan akan penyembuhan penyakit yang lebih baik dan lebih cepat telah meningkatkan kebutuhan teknologi biomaterial terutama biomedis khususnya pada terapi kanker. Penggunaan biomaterial di dalam tubuh sangat berguna untuk memperbaiki kualitas hidup manusia sekaligus menyelamatkan nyawa banyak orang tiap tahunnya. Pertumbuhan sel kanker sangat cepat dan mudah menempel di jaringan tubuh karena sifat hidrofiliknya sehingga perlu mengidentifikasi sel kanker lebih cepat dan selanjutnya dilakukan terapi untuk memusnahkannya. Penelitian ini bertujuan melihat terbentuknya senyawa Calcium ferrite (CaFe 4 O 7 ) dan hematite (α­Fe­ 2 O 3- ) serta tingkat kompatibilitas keramik biogelas di dalam tubuh. Calcium ferrite (CaFe 4 O 7 ) adalah senyawa yang fasanya menyerupai tulang sehingga sangat mungkin untuk digunakan sebagai bahan dalam perbaikan tulang. Sedangkan hematite (α­Fe­ 2 O 3- ) digunakan sebagai biogelas aktif yang berfungsi sebagai bahan magnetik yang tidak stabil untuk mendeteksi adanya sel kanker yang juga bersifat tidak stabil. Karakter morfologi strukturmikro apatite di permukaan diinvestigasi dengan XRD dan SEM untuk mengetahui bioaktivitas dari keramik biogelas sebelum diaplikasikan dalam identifikasi sel kanker .
Kata kunci : Keramik biogelas aktif, Calcium ferrite , Hyperthermia , Apatite

## ABSTRACT
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CALCIUM FERRITE FROM BIOGLASS CERAMICS USING SIMULATED BODY FLUID (SBF) RINGER FOR APPLICATION OF CANCER CELL IDENTIFICATION . Demand for better and faster physical healing have improved biomaterial technology especially biomedic in cancer therapy. The using of biomaterial in human body is very useful for improving quality of human life and also save many people every year. Cancer cells growth very fast and fix in body network easily because its hydrophilic characteristic, so fast identifing to cancer cells is important and continued with therapy for damaging it. The aim of this research is to analize the formation of Calcium ferrite (CaFe 4 O 7 ) and hematite (α­Fe­ 2 O 3- ) and also bioglass ceramic biocompatibilty for human body. Calcium ferrite (CaFe 4 O 7 ) is compound having phase like bone which is very possible to use as material in improving bone structure. Meanwhile hematite (α­Fe­ 2 O 3- ) used as bioactive glass which have main function as magnetic material to detect existence of cancer cells that also unstable. Morphology character of apatite microstructure in the surface were investigated by XRD and SEM to know bioactivity of bioglass ceramic before applying in cancer cell identification.
Key words : Bioglass active ceramics, Calcium ferrite, Hyperthermia, Apatite

## PENDAHULUAN
Kesuksesan biomaterial khususnya biogelas aktif sebagai pembawa sifat hidrofilik di dalam tubuh manusia tergantung pada sifat material tersebut, design dan biocompatibility dari material yang digunakan selain
dari faktor enjinir juga teknik yang digunakan oleh dokter, kesehatan dan kondisi pasien serta aktivitas pasien. Dengan perencanaan yang baik antara pasien dan dokter, penggunaan biomaterial di dalam tubuh sangat berguna
untuk memperbaiki kualitas hidup manusia sekaligus menyelamatkan nyawa banyak orang tiap tahunnya [1].
Banyak reaksi dalam tubuh manusia sensitif terhadap pH karena melibatkan enzim yang hanya dapat bekerja pada pH darah 7,35 hingga pH darah 7,45. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem larutan penyangga ( buffer ) sehingga pH darah tidak turun di bawah 7,0 atau naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. Untuk mempertahankannya, darah memiliki beberapa larutan penyangga alami, yaitu haemoglobin, penyangga karbonat H 2 CO 3 /HCO 3 - dan penyangga fosfat H 2 PO 4 - /HPO 4 2- [2,4].
Calcium ferrite (CaFe 4 O 7 ) adalah senyawa yang fasanya menyerupai tulang. sehingga sangat mungkin untuk digunakan sebagai bahan dalam perbaikan tulang. Sedangkan hematite α­Fe­ 2 O 3- digunakan sebagai biogelas aktif yang berfungsi sebagai bahan magnetik yang tidak stabil untuk mendeteksi adanya sel kanker. Pendeteksian besarnya sel kanker melalui teknik MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) [3]. Sebagai prekursor, digunakan larutan SBF ( Simulated Body Fluid ) Ringer yang menyerupai fungsi darah dalam tubuh manusia dengan standar ASTM F 2129 [5]. SBF adalah suatu larutan yang dibuat menyerupai kondisi darah manusia, dengan cara mengatur konsentrasi ion-ion seperti yang terkandung di dalam tubuh manusia sehingga pH-nya menyerupai kondisi tubuh manusia. Larutan SBF ini akan membawa hematite (α­Fe­ 2 O 3 ) pada sel kanker kemudian hematite akan menyelimuti sel kanker tersebut, sehingga sel kanker akan terdeteksi dan besarnya sel kanker akan terlihat [8].
Pembentukan lapisan apatite di permukaan telah diinvestigasi melalui proses perendaman gelas bio aktif dan keramik gelas ke dalam larutan SBF Ringer yang mengandung Tris buffer solution (TBS) Tris ( hydroxymethyl ) aminomethane [5] dengan konsentrasi ion yang serupa dengan yang terdapat pada plasma darah manusia selama 8 hari [9].
Didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini telah dilakukan sintesis dan karakterisasi kalsium ferit dari biogelas keramik sebagai sumber untuk zat aktif sistem indentifikasi sel kanker dan Simulated Body Fluid (SBF) ringer sebagai cairan tubuh tiruan yang berfungsi sebagai pelarut dari hematite (α­Fe­ 2 O 3 ) yang dihasilkan dari biogelas keramik tersebut. Untuk mengetahui peformansi produk akhir, pada penelitian ini digunakan X-ray difraktometer untuk menentukan phasa, SEM untuk melihat strukturmikro dan pengukuran kehilangan berat dari α­Fe­ 2 O 3.

## METODE PERCOBAAN
SBF memiliki konsentrasi ion standar yang bisa diperoleh secara stoikiometri melalui prekursor NaCl, CaCl 2 , KCl, NaHCO 3 , K 2 HPO 4 .3H 2 O, MgCl 2 .6H 2 O, Na 2 SO 4 dan ditunjang dengan larutan penyangga jenis
Tris ( hydroxymethyl ) aminomethane yang mempunyai stabilitas dengan cairan biologis yang baik dan HCl yang dicampurkan ke dalam 1 L aquadest pada suhu 37 o C, kemudian distir menggunakan stirrer magnetik , mengacu standar ASTM F 2129 . SBF Ringer dibuat dari NaCl, CaCl 2 , KCl, NaHCO 3 yang ditunjang dengan larutan penyangga Tris ( hydroxymethyl ) aminomethane 50 mM sebanyak 5 g/L dan HCl 45 mM sebanyak 40 mL diaduk menggunakan magnetic stirrer . Selanjutnya SBF Ringer diukur derajat pH nya sampai mencapai pH 7,4.
Pelelehan bahan-bahan gelas menggunakan tungku Nabertherm pada suhu 1150 o C untuk Gelas 1 dengan komposisi Na 2 O 28 %berat, CaO 8 %berat, P 2 O 5 3 %berat, Fe 2 O 3 11 %berat, SiO 2 50 %berat dan 1130 o C. Untuk Gelas 2 dengan komposisi Na 2 O 25 %berat, CaO 8 %berat, P 2 O 5 3 %berat, Fe 2 O 3 20 %berat, SiO 2 41 %berat, B 2 O 3 3 %berat. Hasil leburan tersebut langsung dituangkan secara quench untuk membentuk gelas pada pelat baja. Selanjutnya dilakukan heat treatment serbuk gelas yang telah halus (0,1 mm).
Tabel 1 di bawah ini merupakan acuan proses perlakuan panas untuk mendapatkan sumber kalsium ferit dan  α­Fe 2 O 3 dari bio keramik gelas yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. [5]
Untuk mengkaraterisasi produk biogelas yang dibuat, dalam penelitian ini digunakan XRD untuk melihat fasa yang terbentuk sebelum dan setelah dilakukan heat treatment . [11]. Pengujian XRD terhadap sampel menggunakan pada kisaran radiasi CuKα 20º hingga  80º. SEM digunakan untuk melihat strukturmikro gelas sebelum dan setelah dilakukan heat treatment . Sampel yang telah menjadi serbuk tersebut dimasukkan kedalam larutan SBF Ringer yang bertujuan untuk melihat pengurangan berat sampel setelah direndam selama 8 hari sebagai waktu acuan mulai terjadinya penurunan ion-ion penyusun larutan SBF .
HEAT TREATMENT Gelas Ceramic Asal Gelas Pengintian Pertumbuhan Fasa kristalin yang terbentuk BG 1 G 1 430 o C /1 jam 780 o C /24 jam CaFe 4 O 7, α­Fe 2 O 3 BG 2 G 1 730 o C /1 jam 780 o C /58 jam CaFe 4 O 7 BG 3 G 2 475 o C /1 jam 690 o C /24 jam CaFe 4 O 7, α­Fe 2 O 3
Tabel 1 . Heat treatment Gelas pada berbagai suhu [5]
ION
Blood Plasma Ringer's sol Na + 130 - 155 39.1 K + 4.0 - 5.6 1.4 Mg + 1.6 - 2.2 0 Ca + 4.0 - 5.5 0.4 Cl - 100 - 110 40.7 HCO 3- 24 - 30 0.6 HPO4 2- 1.6 - 2.7 0 SO4 2- 0.7 - 1.5
0 Tabel 2 . Konsentrasi ion pada SBF (mM)
Preparasi dan Karakterisasi Kalsium Ferit dari Keramik Biogelas Menggunakan Simulated Body Fluid (SBF) Ringer untuk Aplikasi Identifikasi Sel Kanker (Bambang Sunendar)
Tabel 2 memperlihat konsentrasi dari komposisi pembentuk larutan SBF dimana pada penelitian ini sebagai acuan menggunakan larutan SBF Ringer, dimana konsentrasi Cl - lebih rendah dibandingkan dengan jenis SBF yang dibuat oleh Kokubo, et. al, dan Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Strukturmikro Morfologi Permukaan
Pada Gambar 1 terlihat bahwa gelas yang dilakukan proses quenching tanpa dilakukan heat treatment mempunyai fasa amorf sehingga tidak bisa dijadikan sebagai biogelas aktif.
Untuk mendapatkan fasa kristalin diperlukan perlakuaan panas dengan cara memanaskan sampai meleleh dan didinginkan secara mendadak sehingga terbentuk orientasi pertumbuhan kristal yang menunjang terbentuknya keramik biogelas yang aktif. Fasa yang
amorf inipun divalidasi dengan hasil XRD yang diperlihatkan pada Gambar 6.
Pada Gambar 2 terlihat pertumbuhan struktur ettringite dan elongated grain pada keramik biogelas BG-1 yaitu gelas yang telah mengalami heat treatment pada tahap pengintian dan pertumbuhan gelas. Bentuk partikel yang panjang diakibatkan oleh fraksi alkali (Na) yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan lapisan zat terlarut semakin tebal dan perpindahan partikel gelas (saat proses pembakaran) akan semakin sulit dan juga membentuk ekspansi pada antarmuka planar.
Gambar 3 memperlihatkan terjadi aglomerasi pada BG-2 setelah proses heat treatment . Hal ini terjadi karena dalam campuran komposisi pembuatan keramik biogelas ini tidak digunakan dispersing agent dan proses aglomerasi ini terjadi sejak pengeringan dilakukan dan terlihat juga sampel cukup. Semakin banyak porositas yang terbentuk setelah proses sintering , maka densitas produk sinter yang dicapai akan semakin menjauhi densitas teoritisnya. Porositas terbentuk saat proses sintering akibat difusi atom yang tidak seimbang, gas yang terperangkap pada atmosfer sintering , atau penyebaran fasa cair ketika meleleh pada saat sintering . Pengurangan porositas pada produk keramik biasanya dilakukan dengan melakukan pengontrolan dari parameter-parameter yang mempengaruhi proses pembentukan dan sintering . Memberikan perlakuan panas yang lebih tinggi pada produk sinter mendekati suhu sintering nya akan menghasilkan densitas yang lebih baik.
Selain itu pada sampel BG-2 terbentuk juga partikel yang memanjang ( ettringite), hal ini dikarenakan fraksi alkali (Na) yang terlalu banyak dan juga akibat waktu peleburan yang lebih lama (melebihi 48 jam yaitu 58 jam). Ettringite tersebut menjadi penghubung pertumbuhan antar elongated grain yang baik.
Gambar 1 . Strukturmikro gelas tanpa heat treatment (200X)
Elongated Grain (a) Ettringite (b) Gambar 3 . Strukturmikro keramik gelas BG-2 (a). 750X dan (b). 20.000X
(a)
(b)
Pada Gambar 4 terlihat bahwa kristal yang seakan-akan berbentuk heksagonal akan mengalami patah dan membentuk struktur kristal yang memanjang sebagai bentuk morfologi hematite α­Fe 2 O 3 yang tidak stabil.
Gelas yang sudah mengalami heat treatment langsung dikeluarkan dari tungku secara cepat sebagai proses pendinginan cepat ( quenching ) dan dengan pendinginan cepat ini mendorong terbentuknya fasa baru α­Fe 2 O 3 ( hematite iron oxide ) yang merupakan senyawa aktif dalam keramik biogelas.
Gambar 5 memperlihatkan strukturmikro dari sampel BG-1 setelah dilakukan perendaman di dalam larutan SBF Ringer selama 8 jam, dan menunjukkan kristal fibrous yang menampilkan orientasi perpendicular menuju permukaan luar. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa apatite mulai menginti dan tumbuh pada butir yang mengandung banyak serabut ( fibrous ) silika. Strukturmikro BG-2 dan BG-3 setelah perendaman di dalam SBF Ringer secara umum menunjukkan bahwa bentuk partikel keramik biogelas aktif adalah spherical menuju granular. Bentuk granular diduga merupakan hasil ripening pada saat nukleasi dimana partikel dengan ukuran yang lebih besar akan mengintegrasi partikel yang lebih kecil yang berada disekitarnya. Aglomerasi terlihat tejadi pada beberapa bagian dengan porositas
relatif banyak, sehingga dapat meningkatkan luas permukaan kontak dengan jaringan. Dengan permukaan kontak yang lebih luas tentunya akan meningkatkan ikatan antarmuka antara jaringan dengan biogelas dan hal ini mendorong pada peningkatan sifat kebioaktifannya.

## Analisis XRD
Untuk mengidentifikasi apakah senyawa yang terbentuk dari proses heat treatment adalah benar-benar hematite iron oxide (α­Fe 2 O 3 ), maka digunakan software X-Powder ver 2004.04 dan PcPDFwin yang digunakan untuk menganalisis data XRD yang dihasilkan. Selanjutnya setiap puncak tersebut diidentifikasi dengan cara membandingkannya dengan standar PDF yang ada pada pcpdfwin . Gambar 6 memperlihatkan fasa sampel yang tidak mendapat perlakuan panas adalah amorf . Gambar 7 memperlihatkan adanya penurunan intensitas yang terlihat pada kurva XRD antara keramik gelas sebelum dan setelah direndam selama 8 hari di dalam larutan SBF . Hal ini disebabkan terjadinya penurunan ion-ion penyusun larutan SBF , tetapi tidak terbentuk fasa baru. Heat treatment pada suhu 780 o C merupakan suhu pertumbuhan butirnya. Hal ini dilakukan
Gambar 4 . Strukturmikro keramik gelas BG-3 : (a) 10.000X, (b) dan (c) 5000X
Elongated grain
(a) (b) (c)
Gambar 5 . Strukturmikro keramik gelas setelah perendaman di dalam SBF Ringer (a) BG-1 20.000X, (b) BG-2 5.000X,
(c) BG-3 10.000X
(a) (b) (c)
Preparasi dan Karakterisasi Kalsium Ferit dari Keramik Biogelas Menggunakan Simulated Body Fluid (SBF) Ringer untuk Aplikasi Identifikasi Sel Kanker (Bambang Sunendar)
untuk melihat perubahan yang terjadi dari suhu pengintian ke suhu pertumbuhannya.Sampel BG-1 memperlihatkan puncak-puncak yang berupa fasa CaFe 4 O 7 dan  α­Fe 2 O 3. Tetapi saat waktu pertumbuhan meningkat dari 24 jam menuju 58 jam, seperti yang terlihat pada Gambar 8, sampel BG-2 hanya terbentuk fasa tunggal ferrite CaFe 4 O 7 . Hal ini dimungkinkan meningkatnya  waktu  pertumbuhan,  dimana  α­Fe 2 O 3 akan bereaksi dengan CaO di fasa matriksnya membentuk CaFe 4 O 7 .
Fasa α­Fe 2 O 3 relatif lebih banyak terbentuk pada saat suhu pengintian meningkat pada rentang 430 ºC
hingga 730 ºC. Hal ini memperlihatkan bahwa suhu 430 ºC adalah suhu awal terjadinya pengintian fasa Ca- ferrite , sedangkan suhu 730 ºC merepresentasikan suhu pengintian untuk fasa α­Fe 2 O 3 .
Sampel BG-3 pada Gambar 9 menunjukkan terbentuknya fasa kristalin CaFe 4 O 7 ( kalsium ferit ) maupun  α­Fe 2 O 3 ( hematite iron oxide ). Pada proses perlakuan panas ( heat treatment ) Fe 2 O 3 ternyata memasuki fasa kristalin dan hal ini mengindikasikan bahwa semakin mendekati fasa kristalisasi maka semakin berkurangnya fasa Fe 2 O 3 dan mengakibatkan fasa gelas menjadi tidak stabil.
Pola XRD dari sampel yang dimasukkan ke dalam SBF Ringer menyatakan bentuk lapisan permukaan yang amorf di kasus BG-3 yang telah direndam di larutan SBF Ringer . Dengan kata lain ada bentuk lapisan permukaan kristalin dan ada kecenderungan dekomposisi dari kristalin ke amorf.
Modifikasi permukaan diobservasi terjadi hanya pada kasus dimana sejumlah fasa gelas diperlihatkan (seperti halnya pada BG-1 dan BG-2). Hasil ini sesuai hasil penelitian lain yang menunjukkan fasa gelas residu di keramik gelas bertanggung jawab pada modifikasi permukaan dan bentukan lapisan apatite [7]. Gelas BG-1 dan BG-2 yang menunjukkan weight loss yang bisa diabaikan menunjukkan tidak adanya modifikasi permukaan.
Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa adanya Al yang lepas dari krusibel alumina yang dipakai akan memperlambat bioaktivitas di lapisan yang kaya silika, yang akan memperlambat laju pembentukan lapisan apatite dan akhirnya menstabilkan gelas [6], oleh karena itu perlu pengontrolan keasaman untuk mencegah silikon tebentuk di atas lapisan yang kaya CaO-P 2 O 5 . Oleh sebab itu pada penelitian ini, hanya Si- rich atau lapisan amorf yang diobservasi tanpa pembentukan apatite .
Analisis Pengurangan Berat ( Weight Loss )
Pengukuran berat sampel sebelum dan setelah direndam di larutan SBF dilakukan di
■ = CaFe 4 O 7 ▲ = α -Fe 2 O 3 ■ ■ ▲ ▲ (a) a (b) a
Gambar 7 . Keramik gelas BG-1: (a). sebelum direndam didalam larutan SBF (b). setelah direndam didalam larutan SBF
■ = CaFe 4 O 7 ■ ■ (b) a (a) a Gambar 8 . Keramik gelas BG-2 (a) sebelum dan (b)setelah direndam di SBF
Gambar 6 . Pola XRD untuk gelas tanpa perlakuan panas ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ = CaFe 4 O 7 ▲ = α -Fe 2 O 3 (a) a (b) a
Gambar 9 . Keramik gelas BG-3 (a) sebelum dan (b) setelah direndam di SBF
laboratorium Sekolah Farmasi dengan alat pengukur neraca analitik Toledo AG 104 (1).
Pada sampel BG-3 pengurangan berat ( weight loss ) setelah direndam selama 8 hari dalam larutan SBF cukup signifikan, diduga  -Fe 2 O 3 pada sampel BG-3 memiliki sifat hidrofilik yang lebih baik dibandingkan dengan kedua sampel lainnya. Sifat hidrofilik inilah yang diharapkan dari hasil perendaman sehingga konsentrasi partikel -Fe 2 O 3 di larutan SBF menjadi meningkat dan partikel  -Fe 2 O 3 yang tidak stabil ini lebih memungkinkan untuk menyelimuti sel kanker yang juga bersifat tidak stabil. Penggunaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) akan mempermudah pengambilan citra penyebaran sel kanker dan akan memberikam informasi penting dalam diagnosis dan terapinya.
Dari Gambar 9 memperlihatkan intensitas difraksi sinar-X dari gelas keramik setelah direndam di dalam larutan SBF dengan hasil yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, kemungkinan besar adanya weight loss yang cukup signifikan diakibatkan sebagian biogelas aktifnya yaitu α­Fe 2 O 3 telah terlarut ke dalam SBF . Semakin tinggi konsentrasi yang terlarut, weight loss ­nya  makin  tinggi.  Sehingga  konsentrasi  α­Fe 2 O 3 dalam larutan SBF cukup tinggi sangat menunjang pada pendeteksian sel kanker.

## Perubahan pH
Pengukuran pH sangat penting dalam penelitian ini karena partikel keramik gelas yang hidrofilik harus cocok dan compatible dengan kondisi tubuh dalam hal ini pH larutan diatur mendekati pH darah manusia yang berkisar antara 7,35 hingga 7,45. pH awal dari larutan SBF Ringer yang digunakan pada penelitian ini adalah 7,4 yang diukur oleh pH meter Beckman 50.
Pada BG-3 dihasilkan pH yang yang cukup stabil dan masuk ke dalam kisaran pH larutan yang aman apabila di injeksikan ke dalam tubuh. Sedangkan untuk sampel BG-1 dan BG-2 tidak layak untuk dilakukan proses selanjutnya karena pH cukup tinggi dan ini tentunya sangat berbahaya pada tubuh.

## KESIMPULAN
Preparasi dan karakterisasi kalsium ferit dari keramik  biogelas  sebagai  sumber  α­Fe 2 O 3 sebagai penelitian tahap awal sebelum diuji kompatibilitas telah berhasil dilakukan. Dari hasil penelitian untuk sampel BG-3 lebih baik kelarutannya di dalam SBF dibandingkan BG-1 dan BG-2, hal ini dapat disimpulkan setelah membandingkan dari hasil XRD, SEM , pH dan pengurangan  berat  α­Fe 2 O 3 untuk ketiga sampel yang dibuat. Banyaknya Fe 2 O 3 yang terlarut dalam larutan SBF sangat ditunjang oleh struktur ettringite nya dari unsur alkali karena struktur seperti ini sangat mudah larut karena sifat hidrofiliknya yang tinggi. Komposisi unsur keramik pada sampel biogelas BG-3 cukup menjajikan untuk diteliti lebih lanjut sampai pada tingkat in-vitro .

## DAFTAR ACUAN
[1]. WILLIAMS, D. F. Definitions in Biomaterials.
Proceedings of a Consensus Conference of the Society for Biomaterials , 4 (1987). New York
[2]. U. VIJAYALAKSHMI AND S. RAJESWARI,
Preparation and Caharacterization of Microcrystalline Hydroxyapatite Using Sol Gel Method. Trends Biomater. Artif. Organs , 19 (2)
(2006) 57-62
[3]. JORDAN. A, The effect of thermotherapy using Magnetic Nano-particles on Rat Malignant Glioma,
J 25 Neuro . Oncol. , (2006)
[4]. BAMBANG SUNENDAR , WEKOABHINIM PUNO, Study of Calcium Phosphate Bioceramics Powders Synthesized via Biomimetic, 11 th Field- Wise, Seminar for Materials Engineering on Nanomaterials & Biomaterial and Composites for Engineering Application , Vientiane, (2007)
[5]. JAGADISH, B. R., PRABHU, N., BAHADUR, D., Studies on Synthesis of Calcium Ferrite-Based Bio glass Ceramics , Department of Metallurgical Engineering and Materials Science, Indian Institute of Technology, (1997)
[6]. ANDERSON O H, LIU G, KARLSSON K H, NIEMI L N, MIETTINEN J and JUHANOJA J., J. Mater. Sci.: Mater. Med., 1 (219) (1990)
[7]. LI P, YANG Q, ZHANG F DAN KOKUBO T ., J. Mater. Sci.: Mater. Med., 3 (452) (1992)
[8]. PARK, JOON B., JOSEPH D. BRONZINO. Biomaterials, Principles and Applications , CRC Press, (2002)
[9]. REZWAN KUROSCH, Bioceramics, Lecture Materials, Universitat Bremen, D–283549 Bremen,
(2007)
[10]. ASTM F 2129
[11]. CULLITY, B.D., Elements of X-Ray Diffraction .
Edisi II, Canada, Addison-Wesley, (1978)
Sampel Berat sebelum dilarutkan ke dalam TBS (g) Berat setelah dilarutkan ke dalam TBS (g) Pengurangan berat (%) BG-1 5,0027 4,81 4,05 BG-2 5,0013 4,746 5,10 BG-3 5,0011 3,751 24,99 Tabel 3 . Data pengurangan berat ( weight loss )
Tabel 4 . Data pH sebelum dan setelah direndam dalam larutan SBF.
SAMPEL pH sebelum direndam di dalam larutan SBF pH setelah direndam di dalam larutan SBF BG-1 7,4 8,53 BG-2 7,4 8,54 BG-3 7,4 7, 36